14 Kurt Overbeck, 
Einfluss von Eisenbeimengungen auf reines Zink 
und reines Kupfer. 
Zink - Eisen - Legierungen. 
Zu den Untersuchungen von Zinkeisen dienten sechs 
Legierungen, die auf besondere Weise hergestellt waren. Wie 
schon aus der Herstellung der Kupfer-Zink-Legierungen nach der 
zweiten Methode zu ersehen ist, löst sich ein Metall mit höherem 
Schmelzpunkt in einem anderen mit niederem nur, wenn es in 
fein verteilter Form eingebracht wird. Es musste darum das 
Eisen in Pulverform zugesetzt werden. ^Damit es aber beim Ein¬ 
bringen nicht verbrannte, wurde es vorher mit Salmiak innig 
vermischt. Unter fortwährendem Umrühren wurde es dann ganz 
allmählich in das flüssige Zink geschüttet. Auf diese Weise wurde 
eine Legierung hergestellt mit einem Zusatz von voraussichtlich 
5 % Eisen. Wie später die Analyse ergab, die, wie auch die 
anderen Herr Professor Dr. R. H. Weber selbst übernahm, 
enthielt sie nur 4,5 °/o Eisen, was wegen der Oxydschicht der 
kleinen Eisenkörner erklärlich ist. Diese Legierung wurde als 
Grund-Legierung benutzt, indem immer eine gewogene Menge 
zum reinen Zink hinzugesetzt wurde. Im schon legierten Zustande 
mischt sich das Eisen ohne Verlust und so war nur diese eine 
Analyse nötig. Die einzelnen Legierungen wurden in der Weise 
gegossen, dass bei jeder folgenden immer etwas mehr Eisen hinzu¬ 
gesetzt wurde, bis schliesslich der Diamagnetismus des Zinks von 
dem Paramagnetismus der Eisenbeimengen übertroffen wurde. 
Die Beobachtungen der Suszeptibilität. 
Die Suszeptibilität einer jeden Legierung wurde bei drei 
verschiedenen Feldstärken, nämlich bei 3000, 6000 und 9000 Gauss, 
beobachtet. Da sich mit diesen bei ein und derselben Legierung 
nur die Ausschläge in unserer Formel ändern, so genügte es, 
deren Verhältnis mit dem der Feldstärken oder bequemer mit 
dem ihrer Quadrate zu vergleichen. Diese verhalten sich wie. 
1:4:9. Die folgende Tabelle enthält die Prozentgehalte an 
Eisen, die Ausschläge einer jeden Legierung bei den drei 
gewählten Feldstärken in einer 41,3fachen Vergrösserung und die 
berechneten Suszeptibilitäten. 
154 
